174 Verfahren zum Verzinne, i der Metalle. 



demselben wieder eine gewisse Menge Zinnchlorür zuzu- 

 setzen, welches anfangs einen weissen Niederschlag bil- 

 det, der sich aber nachher wieder auflöst. Ein solches 

 Bad, mit welchem seit 14 Tagen beständig verdünnt 

 wurde, hatte noch keinen neuen Zusatz von pyrophos- 

 phorsaurem Natron nöthig, und es stand zu erwarten, 

 dass ein solcher auch noch für lange Zeit nicht nöthig 

 sein werde. Dieses Verzinnungsverfahren scheint das ein- 

 zige geeignete zu sein, um das zum Dachdecken, zu 

 Zuckerformen und zu Küchengeräth dienende Zink vor 

 der Oxydation zu schützen. 



Das nach diesem Verfahren verzinnte Gusseisen be- 

 sitzt ein schönes silberähnliche« Ansehen, weshalb es 

 Roseleur und Boucher auch Fönte ar gentine nennen, 

 und ist namentlich zu Küchengeräth und Speisegeschirren 

 vorzüglich anwendbar. Die zur Verzinnung des Guss- 

 eisens dienende Flüssigkeit bereiten sie aus 



destillirtem Wasser oder Regenwasser 500 Liter 



pyrophosphorsaurem Natron 6 Kilogrm. 



Zinnsalz des Handels 1 „ 



ausgetrocknetem und geschmolz. Zinnsalze l ] / 2 „ 



Je nachdem das pyrophosphorsaure Natron, welches 

 nicht immer von gleicher Zusammensetzung ist, eine zu 

 stark oder eine zu wenig alkalische Reaction besitzt, lässt 

 man die Mengen des geschmolzenen oder sauren Zinn- 

 salzes variiren. Das Bad muss auf einer Temperatur von 

 70 — 80° erhalten werden. Früher benutzten die Erfinder 

 zur Niederschlagung des Zinns eine besondere galvanische 

 Batterie, gegenwärtig wenden sie aber, ausser zur Ver- 

 zinnung des Zinks, eine solche nicht mehr an, sondern 

 um Schmiedeeisen, Gusseisen, Stahl, Kupfer, Blei, Anti- 

 mon, Zinn u. s. w. zu verzinnen, tauchen sie die Gegen- 

 stände, nachdem sie gut abgebeizt und gereinigt sind, 

 durch einander mit einigen Stücken in das erwähnte Bad. 

 Wenn sie nach 2 — 3stündigem Verweilen in demselben 

 herausgenommen werden, zeigen sie ein weisses mattes 

 Ansehen, welches durch Bearbeiten mit einer Kratzbürste 

 von Messingdraht glänzend wird. Soll der Zinnüberzug 

 dick sein, so wird das Eintauchen mehrere Male wieder- 

 holt. Das Bad kann fast immerfort benutzt werden; es 

 genügt ihm, bevor man neue Gegenstände hineinbringt, 

 300 Grm. pyropliosphorsaures Natron und eben so viel 

 Zinnsalz zuzusetzen. Die Zinkstücke verzinnen sich natür- 

 lich nicht, sondern lösen sich allmälig auf. Will man 



